Inhibisi Korosi Baja Lunak  dengan Ekstrak Daun  Miana ( Coleus scutellaroides (L.) Benth. ) dalam Medium HCl
Corrosion Inhibition  of  Mild  Steel with Miana  (Coleus  scutellaroides  (L.) Benth.)    Leaves  Extract in HCl Medium
Sanaq Elfira Putri 1 , Vira Anggita Gusniardi 1 , Suryati 1 , Emriadi 1*
1 Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, 25175

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  ekstrak  daun  miana  ( Coleus scutellaroides (L.)  Benth.)  (EDM)  terhadap  laju  korosi  baja  lunak,  mengidentifikasi  jenis  adsorpsi,  dan mengkarakterisasi  permukaan  baja  lunak  baik  sebelum  maupun  setelah  penambahan  EDM.  Metode kehilangan berat ( weight loss ) digunakan untuk  menguji  laju korosi, jenis adsorpsi  diidentifikasi  melalui perhitungan  termodinamika,  dan  karakterisasi  permukaan  dievaluasi  dengan  menggunakan fourier transform  infrared (FTIR), X-Ray  Diffraction (XRD),  dan Scanning  Electron  Microscopy (SEM).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju korosi terendah didapatkan pada suhu 30℃ dengan konsentrasi EDM sebesar  6  g/L  sebesar  0,153  mg/cm²jam  dengan  efisiensi  inhibisi  88,288%.  Analisis  karakterisasi menunjukkan adanya interaksi antara EDM dengan permukaan baja lunak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap penggunaan EDM sebagai inhibitor korosi yang ramah lingkungan .

## A B S T R A C T
The  study aims  to  identify  the  effects  of  the  addition  of  Miana  (Colos  scutellaroides  (L.)  Benth.)  (EDM) leaves extract on mild steel corrosion rates, identify adsorption types, and characterize mild steel surfaces both  before  and  after  EDM  addition.  Weight  loss  methods  are  used  to  test  the  corrosive  rate,  type  of adsorption  is  identified  through  thermodynamic  calculations,  and  surface  characterization  is  evaluated using  infrared  transform  fourier  (FTIR),  X-Ray  Diffraction.  (XRD),  and  Scanning  Electron  Microscopy (SEM). The results showed that the lowest corrosion rate was achieved at 30°C with an EDM concentration of 6 g/L of 0.153 mg/cm 2 h with an inhibition efficiency of 88.288%. Characterization analysis showed an interaction between EDM and mild steel surfaces. This research is expected to provide information on the use of EDM as an environmentally friendly corrosion inhibitor.

## I N F O    A R T I K E L
Received: 11 Oct 2023;
Revised: 03 Dec 2023;
Accepted: 09 Dec 2023
* coresponding author: emriadi@sci.unand.ac.id DOI: https://doi.org/10.22437/jisic.v15i2.29253

## Vol. 15 No. 2
Kata kunci/keyword: Adsorpsi,  daun  miana, inhibisi  korosi, a dsorption, miana  leaves,    corrosion inhibitor

## PENDAHULUAN
Baja lunak banyak digunakan sebagai bahan  utama  dalam  berbagai  aplikasi industri  dan  rekayasa.  Penggunaan  baja lunak  ini  dikarenakan  sifat  struktural  dan mekaniknya yang unggul. Akan tetapi, baja lunak  sering  digunakan  dalam  lingkungan yang  rentan  terhadap  korosi,  seperti  pada larutan  asam.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan inhibitor korosi yang dalam penggunaannya  dinilai  ekonomis,  ramah linkungan,  dan  praktis  untuk  melindungi baja  lunak  dari  korosi.  Saat  ini  banyak penelitian  yang  dikembangkan  terkait inhibitor  korosi  dengan  menggunakan ekstrak  tumbuhan.  Pengembangan  ini bertujuan  untuk  mengurangi  penggunaan inhibitor  sintetik  yang  bersifat  toksik (Bhardwaj et al ., 2021; Chung et al ., 2021).
Ekstrak tumbuhan berpotensi sebagai inhibitor korosi karena mengandung senyawa aktif seperti polifenol, asam amino atau alkaloid. Ikatan π dan heteroatom dari senyawa aktif ini dapat berinteraksi dengan baja  melalui  penyerapan  atau  penerimaan pasangan elektron.
Interaksi ini menghasilkan pembentukan ikatan
koordinasi  atau  ikatan  kovalen  polar  yang dapat  mencegah  korosi  (Marzorati et  al .,
2019).  Beberapa  penelitian  sebelumnya telah  menggunakan  ekstrak  tumbuhan sebagai inhibitor korosi, antara lain ekstrak daun Falcaria vulgaris (Alimohammadi et al. ,  2023),  daun  kecapi  ( Sandoricum koetjape , (Burm.f.) Merr) (Wahyuni et al. ,
2022),  dan  daun Syzygium  malaccense (Emriadi et al. , 2021).
Daun  miana  merupakan  tumbuhan yang  banyak  digunakan  sebagai  obat tradisional,  seperti  meredakan  nyeri  dan menurunkan demam. Daun miana mengandung  senyawa  alkaloid,  flavonoid, terpenoid,  dan  tanin  (Astuti et  al .,  2019;
Salimi,  2021).  Beberapa  penelitian  telah menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki kemampuan  untuk  menginhibisi  korosi, seperti  pada  penelitian  (Benghalia  et  al., 2019), yang menggunakan ekstrak flavonoid Ruta chalepensis dalam medium HCl  dan  (Chapagain  et  al.,  2022)  yang menggunakan alkaloid Rhynchostylis retusa sebagai inhibitor korosi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  EDM terhadap  laju  korosi  baja  lunak,  jenis adsorpsi  yang  terjadi,  dan  karakterisasi permukaan baja lunak sebelum dan sesudah penambahan EDM.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah waterbath (Innotech BJPX  RockFord),  neraca  analitik  (Ohaus CP  214),  jangka  sorong,  desikator,  labu ukur,  oven,  kertas  saring,  alat  gelas, ampelas  besi  ( silicone  carbide grit  60), hotplate,  Fourier  Transform  Infra  Red
(FTIR)  (Shimadzu ),  X-Ray  Diffaction (XRD)  (ProAnalytical)  dan Scanning Electron Microscopy (Hitachi S-3400 N ) .
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun miana, baja lunak (AISI  1020),  asam  klorida  (Smart  lab), akuades, aseton teknis dan metanol p.a.

## Metode Kehilangan Berat
Sebelum dilakukan pengukuran kehilangan  berat,  baja  lunak  dipreparasi terlebih  dahulu.  Spesimen  baja  lunak dipersiapkan dengan ukuran 3 x 2 cm dan ketebalan  1  mm.  Permukaan  baja  lunak dihaluskan  menggunakan  ampelas  besi, kemudian  dibilas  dengan  akuades  dan aseton.  Baja  lunak  yang  telah  bersih dikeringkan menggunakan oven dan ditimbang.  Hasil  penimbangan  tersebut merupakan berat awal (W 1 ).
Pengukuran kehilangan berat dilakukan  dengan  merendam  baja  lunak dalam larutan HCl 1 M 50 mL selama 7 jam dengan konsentrasi EDM (0; 1; 2; 4; 6) g/L dan variasi suhu 30, 40, 50, dan 60 °C. Baja lunak  kemudian  dibersihkan,  dicuci,  dan dikeringkan.  Berat  akhir  (W 2 )  ditimbang setelah baja lunak kering.
Dari  data  kehilangan  berat  dapat menganalisis  laju  korosi  dan  efisiensi inhibisi  terhadap  penambahan  variasi konsentrasi  EDM  pada  baja  lunak.  Dari analisis ini laju korosi dan efisiensi inhibisi dapat dihitung dengan persamaan (Wahyuni et al ., 2022):
Penentuan Laju Korosi
V corr = W 1 − W 2 A×t (1)
Di  mana  V corr merupakan  laju  korosi (mgcm -2 jam -1 ),  W 1 merupakan  berat  baja lunak  sebelum  perendaman  (mg),  W 2 merupakan  berat  baja  lunak  setelah perendaman  (mg),  A  merupakan  luas permukaan  (cm 2 ),  dan  t  merupakan  waktu perendaman (jam)
Dari persamaan (1) dapat menghitung derajat penutupan ( θ ) dan efisiensi inhibisi (EI):
θ = EI 100 (2)
EI (%) = V 1 − V 2 V 1 × 100% (3)
Dengan θ adalah  derajat  penutupan permukaan, EI adalah efisiensi inhibisi, V 1 adalah  laju  korosi  sebelum  perendaman (mgcm -2 jam -1 ),  dan  V 2 adalah  laju  korosi setelah perendaman (mgcm -2 jam -1 ).
Analisis Pengukuran Fourier-Transform Infrared Spectroscopy ( FTIR )
Pengukuran  FTIR  yaitu  meliputi EDM  dan  produk  korosi  EDM.  Produk korosi ini berupa, baja lunak yang direndam dalam  medium  korosif  HCl  1  M  dengan penambahan  EDM  dengan  konsentrasi  6 g/L.  Setelah  perendaman, baja lunak dikeringkan  dan  lapisan  yang  menempel pada  permukaan  baja  lunak  dikikis. Dilakukan  analisis  FTIR  pada  EDM  dan hasil kikisan baja lunak.
Analisis X-Ray Diffaction (XRD)
Selama enam hari, baja lunak direndam dalam HCl 1 M tanpa EDM dan dengan EDM 6 g/L. Setelah itu dikeringkan, dikikis dan dianalisis menggunakan XRD.

## Analisis Morfologi Permukaan
Analisis  morfologi  permukaan  baja lunak  dilakukan  menggunakan  SEM.  Baja lunak  direndam  selama  6  hari  dalam medium  korosif  HCL  1  M  tanpa  dan dengan  adanya  EDM  6  g/L.  Setelah  itu, baja  dikeringkan  dan  dilakukan  analisis morfologi permukaan dengan SEM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kehilangan Berat
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa semakin  tinggi  konsentrasi  EDM,  laju korosi  menurun  dan  efisiensi  inhibisi meningkat.  Hasil ini  membuktikan bahwa EDM memiliki kemampuan untuk menginhibisi korosi dengan cara teradsorpsi  pada  permukaan  baja  lunak menggantikan  molekul  air  (H 2 O)  dan membentuk lapisan pelindung. Pembentukan lapisan pelindung ini berfungsi untuk menutupi  area permukaan baja  lunak  dari  serangan  medium  korosif (Berrissoul et al ., 2020).
Akan  tetapi  laju  korosi  meningkat dan  efisiensi  inhibisi  menurun  seiring meningkatnya  suhu.  Hal  ini  dikarenakan terjadinya  desorpsi  senyawa  EDM  pada permukaan baja  lunak  yang pada  akhirnya mempercepat terjadinya korosi (Sait et al .,
2021).  Laju  korosi  terendah  didapat  pada konsentrasi  EDM  6  g/L  yaitu  pada  suhu 30℃  sebesar  0,153  mg/cm².jam  dengan efisiensi inhibisi 88,288%.
Gambar 1. Pengaruh variasi konsentrasi EDM terhadap  laju  korosi  (V corr )  dan efisiensi inhibisi (%IE) dalam 1 M HCl

## Penentuan Isoterm Adsorpsi
Isoterm  adsorpsi  dapat  menjelaskan mengenai interaksi inhibitor dengan permukaan  baja  lunak.  Berbagai  model isoterm  adsorpsi  yang  dipelajari,  seperti Langmuir, Freundlich dan Temkin, isoterm adsorpsi Langmuir yang paling cocok. Hal ini dibuktikan dari data koefisien determinasi  (R 2 )  yang  mendekati  1. Persamaan  isoterm  Langmuir,  sebagai berikut (Emriadi et al ., 2021; Thomas et al ., 2021):
c θ = 1 K ads + C (4)
Di mana C merupakan konsentrasi inibitor (g/L), θ merupakan  derajat  penutupan permukaan  dan  K ads merupakan  konstanta kesetimbangan adsorpsi.
Gambar 2. Grafik isoterm adsorpsi Langmuir korosi  baja  lunak  dengan  EDM dalam larutan HCl 1 M
Gambar  2  menunjukkan  hubungan linier C/θ vs C yang didapatkan persamaan garis lurus. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) yang  diperoleh  dari  persamaan  (4) mendekati 1. Hal ini membuktikkan bahwa dalam  1  M  HCl,  EDM  mengikuti  isoterm adsorpsi Langmuir (Untari et al ., 2020).
0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 E fi si ens i Inhi bi si ( % ) V co rr (m g /c m 2 ja m ) C Ekstrak (g/L) 30 ℃ 40 ℃ 50 ℃ 60 ℃ 0 2 4 6 8 0 1 2 3 4 5 6 C/ θ C ekstrak (g/L) 30 ℃ 40 ℃
50 ℃ 60 ℃
K ads didapatkan dari intersep persamaan garis lurus pada gambar 2. Nilai K ads berkaitan  dengan  kekuatan  adsorpsi EDM dengan permukaan baja lunak. Tabel 2  memperlihatkan  bahwa  nilai  K ads tertinggi  yaitu  pada  suhu  303  K,  yang menunjukkan  bahwa  pada  suhu  tersebut efisiensi  inhibisi  tertinggi  didapatkan (Untari et al ., 2020).
Penentuan ∆G o ads dapat dihitung dari nilai K ads yang diperoleh dari persamaan (4) (Emriadi et al. , 2021):
∆G o ads = RT In (C H 2 O x K ads ) (5)
Dimana C H 2 O adalah  kosentrasi  air  (1000 g/L)  dan  R  adalah  konstanta  molar  gas (8,314  J  mol -1 K -1 ).  Nilai  energi  bebas Gibbs  adsorpsi  (G ads )  yang  didapatkan bernilai  negatif,  menunjukkan  bahwa proses adsorpsi EDM pada permukaan baja lunak  berlangsung  secara  spontan.  Nilai G ads kurang dari -20 kJ/mol termasuk dalam adsorpsi  fisika  (fisisorpsi).  Jika  nilai  G ads lebih dari -40 kJ/mol maka termasuk dalam adsorpsi kimia (kemisorpsi). Pada Tabel 2 diketahui  bahwa  nilai  G ads berkisar  -20 kJ/mol atau lebih negatif yang menunjukkan bahwa adsorpsi EDM merupakan  adsorpsi  fisika  (Untari et  al .,
2020; Wan et al ., 2021).
Nilai ∆G o ads dapat digunakan untuk menentukkan  entalpi  (∆H o ads )  dan  entropi (∆S o ads )  yang  dihitung  dengan  persamaan (Untari et al ., 2020):
∆S o ads = ∆H ads o − ∆G ads o T (6)
Dimana ∆H o ads adalah Entalpi adsorpsi (kJ mol -1 ),  ∆G o ads adalah  Energi  bebas  Gibss (kJ mol -1 ), ∆S o ads adalah Entropi adsorpsi (J
mol -1 ),  dan  T  adalah  suhu  (K).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ΔH ads benilai  negatif  yang  menunjukkan  bahwa proses adsorpsi molekul EDM ke permukaan  baja  lunak  bersifat  eksotermik atau  melepaskan  panas.  Nilai  ΔS ads yang positif mengindikasikan adanya peningkatan ketidakteraturan dalam larutan (Untari et al ., 2020; Wan et al ., 2021).
Tabel 1. Parameter  termodinamika  untuk adsorpsi  EDM  pada  baja  lunak dalam  larutan  HCl  1  M  pada masing-masing  suhu  berdasarkan hasil isoterm Langmuir Suhu (K) K ads ΔG ads (kJ/mol) ΔH ads (kJ/mol) ΔS ads (kJ/m ol.K) 303 15,17 -24,25 -12,49 38,66 313 12,09 -24,46 323 11,78 -25,17 333 9,28 -25,29

## Parameter termodinamika aktivasi
Persamaan Arrhenius dapat
digunakan untuk menentukan energi aktivasi (E a ) korosi baja  lunak  (Emriadi et al ., 2018)
ln V corr = ln A − E a RT (7)
Dimana  A  merupakan  faktor frekuensi, E a merupakan energi aktivasi (kJ mol -1 ), dan T merupakan suhu (K).
Grafik Arrhenius ln V corr vs 1/T untuk baja lunak dalam larutan 1 M HCl tanpa dan dengan  adanya  EDM  dalam  berbagai konsentrasi  ditunjukkan  pada  Gambar  3.
Nilai  E a didapatkan  dari  nilai slope persamaan garis lurus pada gambar 3 . Tabel 3  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi konsentrasi EDM, maka E a yang dihasilkan akan  semakin  tinggi.  Peningkatan  nilai  E a dikarenakan senyawa EDM telah
berinteraksi dengan baja membentuk ikatan kompleks  yang  dapat  menurunkan  laju korosi (Chen & Lu, 2023). Nilai E a tertinggi didapatkan  pada  penambahan  EDM  6  g/L sebesar 54,14 kJ/mol.
Gambar 3. Aluran  Arrhenius  untuk  korosi baja lunak dalam larutan HCl 1 M tanpa dan dengan adanya penambahan EDM pada berbagai variasi konsentrasi
Nilai  entalpi (∆H ∗ ) dan  entropi (∆S ∗ ) dapat dihitung menggunakan persamaan  Arrhenius  (Emriadi et  al ., 2018):
In V corr T =   [In  ( R Nh )  +  ( ∆S ∗ R )] − ∆H ∗ RT (8)
Dimana  N  adalah  bilangan  avogadro (6,023x10 23 ),  h  adalah  konstanta  Planck (6,63x10 -34 ), (∆S ∗ ) adalah  perubahan entropi  (J  mol -1 K -1 ),  dan (∆H ∗ ) adalah perubahan entalpi (J mol -1 K -1 ).
Nilai ∆H* didapatkan bernilai positif (+) yang menunjukkan bahwa reaksi korosi yang terjadi termasuk pada reaksi endoterm. Tanda negatif (-) pada nilai ∆S* menunjukkan  bahwa  bahwa  pembentukan kompleks teraktivasi dalam penentuan laju reaksi  melibatkan  mekanisme  asosiasi. Nilai  yang semakin  negatif  seiring dengan peningkatan  konsentrasi  mengindikasikan
perilaku penurunan keteracakan dan peningkatan  efisiensi  inhibisi  (Emembolu & Igwegbe, 2022; Untari et al., 2020).
Tabel 2. Nilai  energi  aktivasi  (Ea),  entalpi aktivasi  (∆H*),  dan  entropi  aktivasi (∆S*)
HCl 1 M + EDM (g/L) Energi Aktivasi (E a ) (kJ/mol) Entalpi Aktivasi (∆H*) (kJ/mol) Entropi Aktivasi (∆S*) (J/mol.K) 0 35,20 32,58 -135,51 1 48,74 46,12 -105,46 2 50,78 48,17 -99,90 4 51,49 48,87 -98,56 6 54,14 51,52 -91,56

## Analisis FTIR
Hasil  spektrum  pada  gambar  4  (a) merupakan  spektrum  EDM  murni.  Hasil spektrum memperlihatkan adanya beberapa gugus  fungsi  pada  EDM.  Gugus  O-H terlihat  pada  bilangan  gelombang  3365,08 cm -1 ,  gugus  C-H  alifatik  pada  bilangan gelombang 2921,53 cm -1 dan 2855,72 cm -1 , gugus  C=C  aromatik  pada  bilangan gelombang 1606,52 cm -1 dan 1539,29 cm -1 , gugus  C-H  alkana  1393,02  cm -1 ,  serta gugus  C-O  pada  panjang  gelombang 1252,47  cm -1 dan  1040,49  cm -1 (Astuti et al ., 2021).
Gambar  4  (b)  menunjukkan  adanya pergeseran  pita  serapan  gugus  fungsi dibandingkan  dengan  EDM  seperti  gugus O-H yang bergeser ke bilangan gelombang 3262,16 cm -1 , gugus C-H alifatik bergeser ke  bilangan  gelombang  2919,19  cm -1 , gugus  C=C  yang  bergeser  ke  bilangan gelombang  1618,47  cm -1 ,  gugus          C-H alkana  bergeser  ke  bilangan  gelombang 1347,93 serta gugus C-O 1258,35 cm -1 dan 1019,57 cm -1 . Pergeseran bilangan gelombang  ini  mengindikasikan  adanya interaksi  antara  EDM  dengan  permukaan
-3 -2 -1 0 1 2 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 In V co rr 1/T (K -1 ) 0 g/L 1 g/L 2 g/L 4 g/L 6 g/L
baja  lunak  membentuk  lapisan  pelindung sehingga  dapat  menurunkan  laju  korosi (Untari et al ., 2020).
Gambar 4. Spektrum FTIR (a) EDM dan (b)
Produk  korosi  HCl  1  M  +  baja lunak + EDM 6 g/L

## Analisis XRD
Gambar  5  (a)  menampilkan  pola XRD  film  yang  terbentuk  di  permukaan baja  lunak setelah  direndam dalam  larutan HCl  1  M.  Terdapat  puncak-puncak  pada sudut 2θ = 32.06°, 35.15°, 76.85°, 79.61°, 82.41°, 89.41°, dan 94.59° yang menunjukkan  tingginya  kandungan  oksida besi  Fe 2 O 3 pada  permukaan  baja  lunak. Selain itu, terlihat juga puncak FeCl 2 pada sudut 2θ = 30.79° dan 51.07°, serta puncak Fe pada sudut 2θ = 43.77°. Puncak-puncak ini  menandakan  bahwa  permukaan  baja lunak  mengalami  korosi  dan  mengalami kerusakan (Li et al ., 2021).
Gambar  5  (b)  menunjukkan  adanya penurunan  intensitas  puncak  Fe 2 O 3 saat baja  lunak  direndam  dalam  larutan  yang mengandung  HCl  1  M  +  EDM  6  g/L. Puncak  Fe 2 O 3 muncul  pada  2θ  =  35.46°, 64.47°, dan 88.86° dan muncul puncak lain yaitu FeOCl pada 2θ = 35.46° dan 56.16°. Hal  ini  menegaskan  bahwa  EDM  dapat mengurangi laju korosi dengan membentuk
lapisan pelindung di permukaan baja lunak (Emriadi et al ., 2021).
Gambar 5. Pola XRD (a) HCl 1 M + baja lunak dan (b) HCl 1 M + baja lunak+ EDM 6 g/L

## Analisis Morfologi Permukaan
Analisis perubahan morfologi permukaan  baja  lunak  selama  proses penghambatan korosi
diamati menggunakan SEM. Pada Gambar 4.6 (a), terlihat  bahwa  permukaan  baja  lunak mengalami  kerusakan  dengan  adanya lubang  dan  rongga  yang  terbentuk. Pembentukan lubang dan rongga ini terjadi akibat interaksi antara baja dengan medium korosif.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pada permukaan baja telah terjadi proses korosi. Gambar 4.6 (b) tidak menunjukkan adanya lubang ataupun rongga. Hal ini mengindikasikan  bahwa  senyawa  dari EDM  telah  teradsorpsi  pada  permukaan baja  lunak  dan  membentuk  lapisan pelindung yang berfungsi untuk mencegah korosi (Zaher et al., 2022).
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 %Trans mitan Bilangan Gelombang (cm -1 ) a b 20 40 60 80 100 F eOC l F eOC l Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 F eC l 2 Fe Fe 3 O 4 Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 Intensity 2  (degree) Fe 2 O 3 a b
(a) (b)
Gambar 6. Morfologi permukaan baja lunak dengan perbesaran 1.500x setelah 6 hari (a) perendaman HCl tanpa EDM dan (b) perendaman dengan adanya EDM

## Perbandingan  EDM  Dengan  Inhibitor Korosi Alami Lainnya
Tabel  3  menunjukkan  perbandingan efisiensi  inhibisi  (EI%)  dan  laju  korosi (V corr )  EDM  dengan  berbagai  inhibitor korosi  alami  yang  ditemukan  dalam literatur.  Variasi  efisiensi  inhibisi  (EI%) dan laju korosi (V corr ) dapat dijelaskan oleh perbedaan kandungan masing-masing tanaman. EDM dianggap sebagai salah satu inhibitor korosi yang paling efektif, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan EDM Dengan Inhibitor Korosi Alami Lainnya Inhibitor V corr mg/cm²jam EI (%) Referensi Daun Miana 0,153 88,288 Penelitian ini daun kecapi ( Sandoricum koetjape , (Burm.f.) Merr) 0,203 86,61 (Wahyuni et al. , 2022) daun Syzygium malaccense - 88,11 (Emriadi et al. , 2021) Daun Ruta chalepensis 0,029 80,65 (Benghalia et al., 2019)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penambahan  EDM  kedalam  medium  HCl dapat  menurunkan  laju  korosi.  Nilai  laju korosi terendah didapatkan pada konsentrasi EDM  6  g/L  suhu  30 o C  yaitu  0,153 mg/cm²·jam dengan efisiensi inhibisi sebesar  88,288%.  Adsorpsi  tanpa  dan dengan  adanya  EDM  mengikuti  model isoterm  adsorpsi  Langmuir.  Pada  analisis
FTIR terjadi pergeseran bilangan gelombang yang menyatakan bahwa adanya interaksi  antara  EDM  dan  permukaan  baja. Analisis XRD menunjukkan bahwa penambahan EDM mengurangi oksida besi, dan  analisis  morfologi  permukaan  baja lunak  dengan  SEM,  menunjukkan  bahwa EDM  telah  teradsorpi  di  permukaan  baja lunak.

## DAFTAR RUJUKAN
Alimohammadi, M., Ghaderi, M., Ramazani  S.A,  A.,  &  Mahdavian,  M.
(2023). Falcaria vulgaris Leaves Extract As An Eco-Friendly Corrosion Inhibitor For Mild Steel In
Hydrochloric  Acid  Media. Scientific
Reports , 13 (1), 1–16.
Astuti,  A.  D.,  Perdana,  A.  I.,  Natzir,  R., Massi,  M.  N.,  Subehan,  &  Alam,  G. (2021).  Compound  Analysis  And
Genetic Study Of Selected Plectranthus scutellarioides
Varieties From Indonesia. Pharmacognosy  Journal ,
13 (6), 1516–1526.
Astuti, A. D.,  Yasir, B., Subehan, & Alam,
G.  (2019).  Comparison  Of  Two Varieties
Of Plectranthus
scutellarioides  Based  On  Extraction Method,  Phytochemical  Compound,
And  Cytotoxicity. Journal  of  Physics: Conference Series , 1341 (7).
Benghalia, M. A., Fares, C., Khadraoui, A., Meliani,  M.  H.,  Suleiman,  R.  K., Sorour,  A.  A.,  Dmytrakh,  I.  M.,  & Azari,  Z.  (2019).  Assessment  Of Corrosion  Inhibitory  Effect  Of  Ruta chalepensis Flavonoid Extracts On API 5L  X52  Steel  In  1M  HCL  Medium.
Environmental Engineering and
Management  Journal , 18 (9),  2009– 2021.
Berrissoul,  A.,  Ouarhach,  A.,  Benhiba,  F., Romane,  A.,  Zarrouk,  A.,  Guenbour, A.,  Dikici,  B.,  &  Dafali,  A.  (2020). Evaluation  Of  Lavandula  Mairei
Extract  As  Green  Inhibitor  For  Mild Steel  Corrosion  In  1  M  HCl  Solution. Experimental And Theoretical Approach. Journal of Molecular Liquids , 113493.
Bhardwaj,  N.,  Sharma,  P.,  &  Kumar,  V.
(2021). Phytochemicals as steel corrosion  inhibitor:  An  insight  into mechanism. Corrosion Reviews , 39 (1), 27–41.
Chapagain,  A.,  Acharya,  D.,  Das,  A.  K., Chhetri, K., Oli, H. B., & Yadav, A. P. (2022).  Alkaloid  of  Rhynchostylis retusa as Green Inhibitor for Mild Steel Corrosion  in  1  M  H 2 SO 4 Solution. Electrochem , 3 (2), 211–224.
Chen,  L.,  &  Lu,  D.  (2023). Organic Compounds as Corrosion Inhibitors for Carbon  Steel  in  HCl  Solution :  A
Comprehensive Review . 1–59.
Chung,  I.  M.,  Hemapriya,  V.,  Kim,  S.  H., Ponnusamy, K., Arunadevi, N., Chitra, S.,  Prabakaran,  M.,  &  Gopiraman,  M.
(2021). Liriope Platyphylla Extract As
A  Green  Inhibitor  For  Mild  Steel Corrosion  In  Sulfuric  Acid  Medium. Chemical Engineering Communications , 208 (1), 72–88. Emembolu,  L.,  &  Igwegbe,  C.  (2022). Investigation of Temperature Correlations on Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Acid Media by Flower Extract. European Journal of
Engineering  and  Applied  Sciences ,
5 (1), 29–36.
Emriadi,  Untari,  P.,  &  Efdi,  M.  (2021).
Leave extract of syzygium malaccenseas  green  inhibitor  of  mild steel  in  acidic  medium. Rasayan Journal of Chemistry , 14 (1), 569–577. Emriadi,  Yulistia,  V.,  &  Aziz,  H.  (2018). Corrosion  Inhibition  of  Mild  Steel  in Hidrochloric Acid Solution by Gnetum gnemon  .  L  Peel  Extract  as  Green Inhibitor. Der  Pharma  Chemica , 10 (10), 79–85.
Li,  H.,  Qiang,  Y.,  Zhao,  W.,  &  Zhang,  S. (2021).  A  green  Brassica  oleracea  L extract  as  a  novel  corrosion  inhibitor for  Q235  steel  in  two  typical  acid media. Colloids  and  Surfaces  A: Physicochemical and Engineering Aspects , 616 (February), 126077.
Marzorati, S., Verotta, L., & Trasatti, S. P. (2019).  Green  Corrosion  Inhibitors from  Natural  Sources  and  Biomass Wastes :  Review. MDPI , 1–24. https://doi.org/10.3390/molecules2401 0048
Sait,  N.,  Aliouane,  N.,  Ahmed,  N.  A., Toukal,  L.,  &  Al-,  M.  (2021). Synergistic Effect Of Potassium Iodide On Corrosion Inhibition Of Copper By Tetraphosphonic Acid In Hydrochloric Acid  Solution. Journal  of  Adhesion Science and Technology , 0 (0), 1–25.
Salimi,  Y.  K.  (2021).  Daun  Miana  Sebagai
Antioksidan & Antikanker. In
Angewandte Chemie International
Edition, 6(11), 951–952. IKAPI.
Thomas, V. K., Thomas, J. K., Raphael, V. P.,  Ragi,  K.,  Johnson,  R.,  &  Babu,  R. (2021).  Green  Corrosion  Inhibition Properties of Croton Persimilis Extract on  Mild  Steel  in  Acid  Media. Journal of  Bio-  and  Tribo-Corrosion , 7 (3),  1– 19.
Untari, P., Emriadi, Efdi, M., & Azuxetullatif.  (2020).  Efek  Sinergetik Ekstrak  Daun  Jambu  Bol  (Syzygium malaccense)  dan  Iodida  terhadap Korosi  Baja  dalam  Larutan  Asam. Chempublish Journal , 5 (2), 179–193. Wahyuni,  S.,  Emriadi,  &  Suryati.  (2022). Ekstrak Daun Kecapi Sebagai Inhibitor Korosi  Baja  Dalam  Medium  Asam Klorida. Jurnal  Katalisator , 7 (1),  41–
51.
Wan,  S.,  Chen,  H.,  Zhang,  T.,  Liao,  B.,  &
Guo, X. (2021). Anti-Corrosion
Mechanism  of  Parsley  Extract  and Synergistic Iodide as Novel Corrosion Inhibitors  for  Carbon  Steel-Q235  in Acidic  Medium  by  Electrochemical, XPS  and  DFT  Methods. Frontiers  in Bioengineering  and  Biotechnology ,
9 (December 2021), 1–15.
Zaher, A., Aslam, R., Lee, H. S., Khafouri, A., Boufellous, M., Alrashdi, A. A., El aoufir,  Y.,  Lgaz,  H.,  &  Ouhssine,  M. (2022). A Combined Computational & Electrochemical  Exploration  Of  The Ammi Visnaga L. Extract As A Green Corrosion Inhibitor For Carbon Steel In HCl  Solution. Arabian  Journal  of Chemistry , 15 (2), 103573.